- 64 — 



Еще одно свойство указываете на происшедшую перегруппировку 

 частицъ по всъмъ направлешямъ. На плоскостяхъ (010) дистена 

 твердость параллельно ребру (010) : (100) равна 5, а въ перпен- 

 дикулярномъ направлены равняется 7. После измъпешя дистена она 

 на этихъ плоскостяхъ по всъмъ направлешямъ больше 6 и мень- 

 ше 7 — т. е. разлгше по направлешямъ теряется, какъ и слъдовало 

 ожидать отъ кристалла, превратившагося въ кучу разнообразно рас- 

 положепныхъ кристалликовъ. 



Химичешя свойства — отпошеше къ растворителямъ, къ кисло- 

 тамъ, къ сплавлешю съ разными веществами и т. п. — вообще не 

 измъпилогь. 



Итакъ выше определенной температуры дистенъ превращается въ 

 силлиманитъ и по охлаждепш остается спллиманитомъ. 



Если это върно, то силлиманитъ, нагрътыи до соответствующей 

 температуры, не изменится. Опыты съ силлиманптомъ изъ Честера 

 и Делавара вполне подтвердили этотъ выводъ. 11нъ не изменяется 

 ни оптически (шлифы остаются однородными), пи теряетъ прозрач- 

 ности (становится только чище и бълъе); иикакихъ аномалШ (вы- 

 д г Блешя или поглощешя тепла) онъ при пагръванш не показываетъ. 



Совсъмъ иное представляетъ изъ себя андалузитъ, который при 

 нагръвашп также всегда переходить въ силлиманитъ. Андалузитъ 

 далеко не всегда даетъ резкое измънеше въ прозрачности, какое 

 мы наблюдаемъ постоянно въ дистенъ; это приводило къ противо- 

 речивымъ мпешямъ — въ то время, какъ одни учепые находили 

 постоянно такое измънеше прозрачности при пагр-вванш андалу- 



р. 163. Damour, Note sur la compos, de l'andalousite \,Au. d. Klines". (5) IV. 

 1853, p. 54. Dana, System of miner. lbôO, p. 3 5. Bnithaupt, Vollst. Handb. 

 d. Miner. III, 1847, pp. 601, G07, 715. G bth, Uel). Korund. „J. f. pr. Ch." 1874. 

 CXV1I, p. 78. Ja Tcson, Chiasfolite. „Boston Journ. of Nat Sc." 1, 1837, p. 59. 

 de Morveau, Extrait d'une lettre sur le spath adara. „An. de ch." I, 1789, p. 190. 

 Kardien, Einer. Tab. 1800. L'Ccca, Ер. géol. de l'Auvergne I, 1867, p. 84. Du- 

 frênoy, Miner. III, 1856, p. 531. Hoffmann-Brcitliaîtpt, Miner. H, 1816. p. 315- 

 IV, 1818, p. 44. Tnomson, Chem. exam, of some miner. ,, An. of Lyceum of N.- 

 York" 111, 1828, p. 42. Lardtur-Vanuxem , Anal, of evanit-. ..Journ. of Ac. of 

 Philal." I, 18-'8, p. 43. Molis, Treatise on miner. Гг. by Haiding-r, III, 1825, 

 p. 153, II, pp. 214, 294. Baih, Einer. Mittheil- „P. A." 1872, CXLVJ. p. 273. 

 Michd-Lery, Sillimanite dans le gneiss de Morvan. „BuL Soc. Min " III, 1S°0, 

 p. 30. Bunsev, Ueb. Andalusit. „P. A " 1839, XLVJI. pp. 187— lbS. belmidt, 

 Chem. miner. Mittheil. „P. A." 1856, XCV1I, p. 113. Baiy, Tr. de miner. 1801 

 m 1822. Gonvard. Miner, du dep. de Puy de Dôme, 1876, p. 18. Damour, 

 Sur. la compos, des haches en pierre. „С. R." 1865, LXI, p. 319—320. SilHrran, 

 Description of sever. Amer, miner. „Am. J. Se." (2). VIII, i 849, p. 385. Zirkel, 

 Beitr. z. Geol. Kentn. d. Pjren. „Z. D. G. G." 1867, p. 179. Ъгдтапп. 1. с. 

 .,Sv. Vet. AL Handl." 1842, pp. 19—22. Clarice, Constants of nature. I. Wash. 

 1888 и проч. 



